SÉANCE DU 22 FÉVRIER T909. 477 



raiitre base est remarquablement creuse; de sorte (|uc l'encroûtement a dans son 

 ensemble l'aspect d'une conpe; elle peut atteindre la ijauteiir de 6'"'" et le diamètre 

 de 14""™- Celui de l'électrode négalif a la forme d'un cylindre de diamètre inférieur à 

 celui de l'électrode; il est plus on moins iirégulier à cause de la présence de petits 

 regonflements et peut atteindre la hauteur de 10""". L'exlrémilé du cvlindie, tournée 

 vers l'autre électrode, est plus mince et arrondie en haut. 



Les surfaces latérales des deux encrofilements sont noires, et l'on y ajjcrcoit les par- 

 celles du charbon de sucre attachées; tandis que les surfaces entre les([uelles passait 

 l'arc sont de couleur grise non uniforme, et elles présentent de larges veines d'un gris 

 plus pâle; elles sont luisantes et semblent légèrement émaillées. En détruisant ces 

 encroûtements, on trouve une partie périphérique peu résistante, presque friable, ([ui 

 se laisse réduire en poudre, même par un petit eilorl. Dans cette poudre, on peut 

 reconnaître au microscope les petits grains primitifs du charbon transformés, en 

 quelques points, en giaphile, et une partie plus intérieure formée de graphite très 

 compact et résistant au\ elTorts de rupture; elle est assez onctueuse au tact et lui- 

 sante. Ces petites masses de graphite ne laissent plus distinguer, au microscope, 

 aucune trace des contours des |)arcelles du charbon primitif. 



J'ai tlL'lcrminé également avec Ijeaucoup de soins le résidu laissé par ces 

 petites masses brûlées dans un courant d'oxygène pour voir quelle impor- 

 tance pouvait avoir dans le fait de leur cémentation la présence de traces 

 d'impureté. Ces échantillons de graphite montrent une très grande résis- 

 tance à la combustion; il ne l'ut pas possible, en effet, de les brûler complè- 

 tement dans un tube ordinaire de combustion, parce que, à la haute tempé- 

 rature nécessaire pour les b;ûler, le verre se ramollissait et se perçait. J'ai 

 donc dû faire usage d'un lubo de porcelaine. Le résidu déterminé sur 

 1^,290 de substance fut de o,oj pour 100, c'est-à-dire plus petit que celui 

 du charbon de sucre employé. 



Le résultai de cette analyse, la ténacité de l'agrégat et l'observation mi- 

 croscopique du graphite obtenu, me conduisent à exclure qu'il puisse ré- 

 sulter de parcelles de graphite cémentées seulement par de petites quantités 

 de matières étrangères. 



On pourrait croire que la formation de ces encroûtements est duc à la 

 sublimation du carbone, si ce n'est qu'en répétant l'expérience dans des 

 conditions identiques avec un arc à courant continu et en prolongeant même 

 pendant plusieurs heures la durée de l'expérience, on ne réalise pas le ré- 

 sultat qui avait été obtenu. L'on obtient sur les électrodes des agglomérés 

 ayant une forme extérieure analogue, mais ils présentent une très pelite 

 cohésion; sous l'action de la faible compression exercée par les doigts en 

 les prenant, ils se cassent et se réduisent très facilement l'ii une jioiidre, (|ui 

 a les mêmes caractères que celle provenanl de la couche evtérieute des en- 

 croûtements que nous avons déjà décrits. 



